[
    {
        "id": 1,
        "chunk": "# 泳镜防雾药水改善输入",
        "category": " Introduction"
    },
    {
        "id": 2,
        "chunk": "# 1 产品与功能描述：  \n\n1.1 产品描述：需求方为专业泳镜产品生产商，主要产品为国际高端品牌游泳眼镜；  \n1.2 产品材质：游泳眼镜的镜片均为PC（聚碳酸酯）通过注塑机注塑而成；  \n1.3 应用场景：业余或比赛用泳池、户外淡水、户外海水等区域；需要对高湿、高温环境具备一定的耐受性；  \n1.4 功能描述：除了其他泳镜产品必须具备的安全、防护功能外，在使用者佩戴后还应该具备较强的防雾性能，需要保证使用者在佩戴的整个过程中镜片的内表面没有雾气，不会影响使用者在水下或水上的视线；同时，对于防雾涂层使用的化学产品，必须符合各主要经济体的安全性要求，所有使用的原材料、配料必须是对人体安全、没有短暂或长期的潜在性安全或健康风险的材料。",
        "category": " Introduction"
    },
    {
        "id": 3,
        "chunk": "# 2 主要性能指标  \n\n2.1 防雾性能测试方法及允收标准：  \n\n<html><body><table><tr><td>编号</td><td>检验项目</td><td>检验方法</td><td>检验标准</td><td>AQL</td></tr><tr><td>1</td><td>防雾持久性/ 功能测试 （泡氯水+未 晾干+60度水 蒸汽30秒）</td><td>1.将防雾好的镜片放在浓度为100ppm 氯水中浸泡1小时； 2．浸泡过程中每10分钟检查一下镜片 3.1小时后将镜片取出，将未晾干的镜 片内表面（防雾面）放在60度水面上方 5CM 处保持30秒 4.移开镜片观察防雾层的变化 5.若不合格，则结束测试；若OK，则 将镜片内表面继续放在60度水面上方</td><td>1.泡氯水检查应无化学成 分形成在镜片上； 2．蒸汽测试检查应无起 皮，无雾气，无结露。</td><td>每个班次每 个产品在首 检时取一次 样,取样2 付 0收1退</td></tr></table></body></html>  \n\n<html><body><table><tr><td></td><td rowspan=\"2\">5CM处保持15分钟 6．移开镜片观察防雾层的变化</td><td rowspan=\"2\"></td></tr><tr><td>1．将防雾好的镜片放在浓度为100ppm</td></tr><tr><td>防雾持久性/ 功能测试</td><td>氯水中浸泡1小时； 2.浸泡过程中每10分钟检查一下镜片 3.1小时后将镜片取出，将晾干的镜片 内表面（防雾面）放在60度水面上方 5CM处保持30秒</td><td>无起皮， 无雾气，无结露。 每个班次每</td></tr><tr><td>2 （泡氯水+晾 干+60度水蒸 汽30秒)</td><td>4.移开镜片观察防雾层的变化； 5.若不合格，则结束测试；若OK，则 将镜片内表面继续放在60度水面上方 5CM处保持15分钟；</td><td>个产品在首 检时取一次 样,取样 2付 0收1退</td></tr><tr><td>防雾功能测试 3 （冰箱测试）</td><td>6.移开镜片观察防雾层的变化。 1.将镜片放在温度为5℃，湿度为 60±5）%的环境中30分钟，然后取出 镜片在室温下检查镜片防雾层变化。</td><td>无雾气，无结露</td></tr></table></body></html>  \n\n<html><body><table><tr><td rowspan=\"2\">4</td><td>防雾层老化测 试</td><td>将防雾好的镜片放入温度为40℃，湿度 为80%的试验箱内，放置时间为48小 时，每隔24小时检查一次。</td><td>1.48小时后防雾层无物理 变化，如起皱，脱落，结 晶等； 2.48小时后镜片防雾层无</td><td rowspan=\"2\"></td></tr><tr><td>5 晾化测试</td><td>1.将防雾好的镜片在常温长湿下放置6个 月</td><td>永久雾状 1.每周观察镜片有无物理 变化如：起皱，脱落等； 2.记录每隔一周的检查结 果</td></tr></table></body></html>",
        "category": " Materials and methods"
    },
    {
        "id": 4,
        "chunk": "# 2.2 安全符合性要求：  \n\n2.2.1 防雾涂层所使用的所有原材料、辅材均不得具有对人体造成现实或潜在的、短期或长期的安全或健康损害的风险；  \n2.2.2 应符合世界主要经济体的相关产品的安全性标准或有害物质限定，如欧盟的ROHS、REACH 等；",
        "category": " Materials and methods"
    },
    {
        "id": 5,
        "chunk": "# 3 改善需求：  \n\n3.1 缩短烘干或固化时间，目标 $\\leqslant60$ 秒；  \n3.2 降低固化使用的能耗，取消高温高能的固化方式；  \n3.3 药水使用简便，即取即用，无需复杂、繁琐的使用前准备、勾兑程序；无需严苛的存储条件，常温常湿条件下可以保存；  \n3.4 无需复杂、繁琐的后处理程序，如水洗等；涂完即用；  \n3.5 提升防雾功能持久性：3.5.1 首次使用前，保质期 1 年或以上；3.5.2 多次使用后，防雾性能保证在 2 个月或 15 次以上；  \n3.6 镜片未附着的药水可以重复使用，允许添加或再次勾兑；  \n3.7 提升经济性：单副镜片（2 片）使用的药水成本≤RMB 0.15",
        "category": " Results and discussion"
    }
]